## Journal of Science and Engineering
Full Paper
STUDI KARAKTERISTIK ASPAL BUTON DAERAH KABUNGKA KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON,

## SULAWESI TENGGARA
Syahrul * , Burhanudin, Rizki Kumalasari Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia
Article history
*Corresponding author arulexplorer14@gmail.com Graphical abstract

## Abstract
The  development  that  continues  to  increase  will  continue  to  require  road infrastructure in each region. The most needed road material is asphalt. Buton asphalt is a mineral that until now is still mined and used by local communities in Buton and other areas. One of the asphalt mining and natural asphalt processing industry is located in PasarWajo,  Buton  Regency,  Southeast  Sulawesi.  Asphalt  Button  has  different characteristics.  This  difference  in  properties  is  due  to  differences  in  rock  origin  and bitumen  penetration.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  physical characteristics of Buton asphalt minerals in Kabungka area at B, C and Winto open pit mines at PT Wijaya Karya Bitumen. The method used consists of testing the bitumen content with a Sokhlet tool, testing the water content with a denstract tool and testing the specific gravity.
Based on the research results, it was found that in pit B the water content was 5% and the  bitumen  content  was  28.63%,  in  pit  C  the  water  content  was  5%.  14.2%  and  the bitumen content was 16.87%, and in Pit Winto, a water content of 0.8% and a bitumen content of 23.49% were obtained. The results of the specific gravity analysis at pit B obtained a density of 1.51 g/m3. in pit C the density was 1.71 g/m3 and in the Winto pit  the  density  was  1.62  g/m3.  Based  on  the  analysis  of  water  content  and  bitumen content  of  Asbuton  in  Kabungka  Pit  B,  C,  Winto  Pit  area,  it  can  be  seen  that  the characteristics and water and bitumen content of Asbuton are different for each mine, whereas in pit B, its elastic (soft) properties do not break easily, brown-black in color, with an average density of 1.50%. In Pit C, solid (hard) properties break easily, the color is black  - gray-black, with an average density of 1.71% and an amorphous (compact) structure. While in Pit Winto the solid (hard) properties break easily, the color is black –  blackish  gray,  with  an  average  density  of  1.62  g/m3,  the  structure  is  Amorphous (compact).
Keywords : Asphalt Buton, Physical characteristics, Bitumen

## Abstrak
Pembangunan yang terus meningkat akan terus membutuhkan infrastuktur jalan di  tiap-tiap  daerah.  Material  jalan yang  paling  dibutuhkan  adalah  aspal.  Aspal Buton merupakan  bahan  galian  yang  sampai  saat  ini  masih  dilakukan  penambangan  dan pemanfaatannya untuk masyarakat lokal di Buton maupun di daerah lainnya. Salahsatu penambangan  aspal  serta  industri  pengolahan  aspal  alam  berada  di  PasarWajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton memiliki karakteristik yang berbeda- beda.  Perbedaan  sifat  ini  disebabkan  perbedaan  batuan  asalnya  dan  penetrasi bitumennya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  karakteristik  sifat  fisik  mineral aspal buton pada wilayah Kabungka di lokasi tambang pit B, C, dan Winto di PT.Wijaya Karya Bitumen. Metode yang digunakan dengan pengujian kadar bitumen dengan alat sokhlet , uji kadar air dengan alat denstrak , dan uji berat jenis. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil pada Pit B, didapatkan kadar air  sebesar 5 %, dan kadar   bitumen 28,63 %, pada  Pit C didapatkan kadar air sebesar 14.2 %, dan

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan yang terus meningkat akan membutuhkan infrastuktur jalan di tiap-tiap daaerah. Material jalan yang  sangat  dibutuhkan  adalah  aspal.  Secara  kuantitatif,  aspal  mengandung  80%  karbon,  10%  hidrogen,  6% belerang dan komponen lainnya termasuk oksigen, nitrogen, dengan unsur jejak besi, nikel dan vanadium. Zat ini sering dibagi menjadi dua kategori: malten, dengan massa molekul besar, dan asphaltene yang memiliki massa molekul kecil. Aspal umumnya mengandung molekul polar [1]. Aspal Buton (Asbuton) merupakan aspal alam yang  sebarannya  sangat  melimpah  di  Pulau  Buton.  Beberapa  penelitian  aspal  Buton  telah  dilakukan  dengan tinjauan  dan  metode  yang  berbeda-beda.  Material  utama  penyusun  Asbuton  adalah  aspal  dan  mineral. Karakteristik Asbuton dipengaruhi oleh kedalamannya. Hasil data bor dari lokasi penambangan, kedalaman 1 m – 7,8 m memiliki ciri warna hitam, menyengat dan tidak lengket. Kedalaman 23,6 m – 25,2 m memiliki ciri hitam, cerat  hitam,  masif,  menyengat,  dan  tidak  lengket  [2].  Sebagian  Asbuton  hasil  korelasi  lapisan  menunjukkan terendapkan di bawah batu gamping. Endapan batuannya berisi mineral dan mengandung bitumen [3]. Penelitian di  Desa  Lawele  dan  Desa  Waangu-angu,  Kabupaten  Buton  menunjukkan  bahwa  perbedaan  kadar  aspalnya berbeda.  Kualitas  aspal  Desa  Lawele  lebih  baik  dengan  kadar  bitumen  lebih  tinggi  [4].  Asbuton  juga  dibagi menjadi dua jenis bitumen, yaitu bitumen lunak dan keras. Pemisahan aspal dan bitumen  bisa dilakukan dengan ekstraksi untuk menghasilkan minyak yang dapat sebagai pengganti bahan bakar [5]. Kadar bitumen antara Desa Lawele  dan  Desa  Kabungka  daerah  Pulau  Buton  adalah  36,6  %  dan  26,49  %  [6].  Ekstraksi  bitumen  aspal dilakukan dengan tahapan difusi bitumen padatan aspal ke permukaan, perpindahan massa dari padatan ke cairan pelarut pori batuan, dan difusi bitumen kedalam cairan pelarut. Ekstraksi dilakukan agar kadar aspal mencapai nilai tertentu. Hasil ekstraksi dapat berguna sebagai bahan tambahan (aditif) dan pengikat aspal [7] Purnomo dkk.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  di  atas,  penelitian  ini  memfokuskan  pada  karakteristik  sifat  fisik  mineral Asbuton. Kajian ini bersifat spesifik dan  dapat menjadi pembanding dengan penelitian sebelumnya agar potensi Asbuton  dapat  dikembangkan  lagi  khususnya  pada  daerah  penelitian  dan  sumber  referensi  bagi  perusahaan tambang Asbuton.

## 2. METODOLOGI
Lokasi  penelitian  di  lakukan  di  IUP  PT.  Wijaya  Karya  Bitumen,  Desa  Kabungka  Kecamatan  Pasarwajo, Kabupaten Buton. Secara Geografis Pulau Buton terletak di ujung Tenggara Pulau Sulawesi tepatnya 122º 42’- 123º 24’ BT dan antara 5º 30’6º LS. Pulau yang memanjang memanjang dari Utara ke Selatan dengan panjang ± 120 km dengan lebar 15 – 60 km.
kadar bitumen 16,87 %, dan pada Pit Winto didapatkan kadar air sebesar 0,8 % dan kadar bitumen 23,49 %. Hasil analisis berat jenis pada Pit B didapatkan berat jenis sebesar 1,51 g/m 3 .  pada    Pit  C  didapatkan  berat  jenis  sebesar  1,71  g/m 3 ,  dan  pada  Pit  Winto didapatkan berat jenis sebesar 1.62 g/m 3 . Berdasarkan hasil analisis kadar air dan kadar bitumen  Asbuton  wilayah  kabungka  Pit  B,  C,  Pit  Winto,  dapat  diketahui  bahwa karakteristik serta  kadar air dan kadar bitumen Asbuton tiap tambang berbeda-beda, dimana pada Pit B,  sifat elastis (lunak) tidak muda pecah, warna coklat kehitaman-hitam, dengan berat jenis rata-rata 1,50 %. Pada Pit C sifat padat (keras) muda pecah, warna hitam  –  abu-abu  kehitaman,  dengan  berat  jenis  rata-rata  1,71  %,  dan  struktur amorf (kompak). Sedangkan pada Pit Winto, sifat padat (keras) mudah pecah, warna hitam  – abu-abu kehitaman, dengan berat jenis rata-rata 1,62 g/m 3 , struktur Amorf (kompak).
Kata kunci: Aspal Buton, Kaarakteristik fisik, Bitumen
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Sampel  penelitian  diambil  pada  pit  B,  pit  C  dan  pit  WintoWinto.  Sampel  diambil  secara  acak  kemudian dilakukan  preparasi,  kemudian  diekstraksi  kadar  air  dan  kadar  bitumennya.  Metode  yang  digunakan  dengan pengujian kadar bitumen dengan alat sokhlet , uji kadar air dengan alat denstrak , dan uji berat jenis.
Gambar 2. Diagram Alir Ekstraksi Kadar Bitumen Aspal Buton

## 3 . HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisia Kadar air
Standar  pemasaran  yang  ditetaapkan  oleh  pihak  manajemen  perusahaan  untuk  kadar  air,  sesuai  dengan kontrak penjualan dari metode standar SNI 06-2490-1991 maksimal 16%. Dari hasil pengujian kadar air aspal buton dengan  menggunakan  alat  denstrak,  didapatkan  kadar  air  untuk Pit  B  5%,  Pit  C  14,2%,  dan  untuk  Pit Winto 0,8%. Berdasarkan hasil pengujian, aspal buton pada Pit B, C, dan Pit Winto dapat dilakukan pemasaran karena telah memenuhi standar pemasaran.   Metode standar pengujian yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah metode SNI 06-2490-1991.
Gambar 3. Hasil Ekstraksi Sampel Uji Kadar Air Aspal Buton

## Analisis kadar bitumen
Hasil pengujian kadar bitumen aspal buton pada lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kabungka Pit B, C, dan Pit Winto, dengan menggunakan alat sokhlet  didapatkan kadar bitumen yang berbeda – beda. Dimana, untuk Pit B kadar bitumennya 28,63%, Pit C kadar bitumennya 16,87%, dan pada Pit Winto kadar bitumennya 23,49%. Berdasarkan hasil pengujian kadar bitumen aspal buton, untuk sampel aspal buton pada Pit C, belum memenuhi standar operasi produksi. Sedangkan pada Pit B dan Pit Winto telah memenuhi Standar. Standar operasi produksi untuk kadar bitumen aspal buton PT Wijaya Karya Bitumen berdasarkan SNI 06-3640-1994, yaitu 20 – 24%. Metode standar pengujian yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah metode SNI 06-3640-1994.
5% 14,2% 0,8% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 PIT B PIT C PIT WINTO K ada r A ir Hasil Ekstraksi Kadar Air Kadar Air

## Gambar 4. Hasil Ekstraksi Sampel Uji Kadar Bitumen Aspal Buton

## Analisis Berat Jenis
Dalam menghitung berat jenis aspal buton yaitu menggunakan labu takar,neraca digital, air, dan sampel aspal buton. Hasil pengujian menunjukan nilai berat jenis tiap sampel berbeda, pengujian dilakukan dua kali percobaan pada tiap sampel dengan di ambil nilai rata – ratanya. Dari hasil pengujian di dapatkan nilai berat jenis pada Pit B 1,51 g/m 3 , Pit C 1,71 g/m 3 , dan pada Pit Winto 1,62 g/m 3 . Berdasarkan hasil pengujian pihak perusahaan dapat melakukan pemasaran.
Gambar 4. Hasil Uji Berat Jenis Aspal Buton
28,63% 16,87% 23,49% 0 5 10 15 20 25 30 35 PIT B PIT C PIT WINTO ka da r bi tum en Hasil Ekstraksi Kadar Bitumen Kadar Bitumen
1,51gr/m 3 1,71gr/m 3 1,62gr/m 3 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 PIT B PIT C PIT WINTO B er at je n is Hasil uji berat jenis

## 4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan ini berdasarkan hasil analisis dan praktek, yaitu:
1. Hasil  analisis  kadar  air  dan  kadar  bitumen,  pada  Pit  B, didapatkan  kadar  air    sebesar  5  %,  dan  kadar bitumen 28,63 %, pada  Pit C didapatkan kadar air sebesar 14.2 %, dan kadar bitumen 16,87 %, dan pada Pit Winto didapatkan kadar air sebesar 0,8 % dan kadar bitumen 23,49 %.
2. Hasil analisis berat jenis pada Pit B didapatkan berat jenis sebesar 1,51 g/m 3 . pada  Pit C didapatkan berat jenis sebesar 1,71 g/m 3 , dan pada Pit Winto didapatkan berat jenis sebesar 1.62 g/m 3 .
3. Berdasarkan hasil analisis kadar air dan kadar bitumen Asbuton wilayah kabungka Pit B, C, Pit Winto, dapat diketahui bahwa karakteristik serta  kadar air dan kadar bitumen Asbuton tiap tambang berbeda- beda, dimana pada Pit B,  sifat elastis (lunak) tidak muda pecah, warna coklat kehitaman-hitam, dengan berat jenis rata-rata 1,50 %. Pada Pit C sifat padat (keras) muda pecah, warna hitam – abu-abu kehitaman, dengan berat jenis rata-rata 1,71 %, dan struktur amorf (kompak). Sedangkan pada Pit Winto, sifat padat (keras) mudah pecah, warna hitam – abu-abu kehitaman, dengan berat jenis rata-rata 1,62 g/m 3 , struktur Amorf (kompak).

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kepada pihak PT. Wijaya Karya Bitumen, Desa Kabungka Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atas fasilitas, akomodasi, dan laboratorium yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Tidak lupa pula  kepada  seluruh  warga  lokal  yang  telah  membantu  kami  selama  berada  di  lapangan  dalam  pengambilan sampel.

## Daftar Pustaka
[1] Musa, M., dan Yulfiah. 2021. Kualitas Bitumen Asbuton PT. Wijaya Karya Bitumen Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara . Prosiding Seminar Teknologi dan Kelautan (SEMITAN III), v.23(1). p. 8 – 11.
[2] Aslim, A.M., Said, M., dan Rahmaniah. 2022. Identifikasi Sampel Coring dengan Metode Pemboran di PIT Winto pada Wilayah Tambang PT. Wika Bitumen IUP Kabungka . Jurnal Sains Fisika, v.2(1). p. 19 -31
[3] Asrim, S., dan Sarman. 2022. Analisis Penyebaran Aspal Buton berdasarkan Data Bor di Daerah Lawele . Jurnal Geomine, v.10(2). p. 124-131.
[4] Wakila, M.H., Thamsi, A.B., Umar, F.N., Yusuf, dan Bakhri, S. 2022. Kajian Kualitas Endapan Aspal di Deda Waangu-Angu dan Desa Lawele, Kabupaten Buton . Jurnal Pertambangan, v.6(2), p. 60-64.
[5] Saleh, M., Yani, S., dan Nurjannah. 2022. Hot Water on Aspal Buton . Jurnal of Physics: Conference Series 2394, p.1 – 4.
[6] Surianti dan Agus, I. 2021. Ekstraksi Aspal Bton dengan menggunakan Asam Cuka. Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Unidayan, v. 10(1), p 1 – 4.
[7] Hasriana,  T.  2018. Skripsi,  Menguji  Kadar  Aspal  Buton  (Asbuton)  dengan  Ekstraksi  menggunakan  Metode Sokhlet di PT. Wika Bitumen Sulawesi Tenggara . Universitas Alauddin Makassar.